über technisches und meteorisches Eisen. 



137 



Schließlich ist nun aber noch als allgemein wichtiger 

 Umstand zu betonen, daß Überkühlungen, also Erstarrungs- 

 bezw. ümstehungsverzüge sich ereignen, ja Entmischungen 

 und Verwandlungen vollständig ausbleiben können. Dabei 

 kommt sehr wesentlich in Betracht, wie tief und wie schnell 

 der Temperaturabfall über die normale Umwandlungsgrenze 

 hinausgegangen ist, insofern als die Umwandlungsgeschwindig- 

 keit bei niederen Temperaturwerten sehr gering und schließlich 

 praktisch so gut wie sein kann. Auf einer solchen Über- 

 kühlungserscheinung beruht z. B. das Härten des Stahls ^ 



Natürlich sind die Lehren der phj'sikalischen Chemie 

 auch auf das Nickeleisen angewandt. Es liegen in der 

 Hinsicht eine Keihe ausgezeichneter Forschungen, insbesondere 

 von Le Chatelier , Du3I0nt . Doias , Guillaume , Guillet. 

 HoPKixsox, OsMOXD u. a. vor. Von vornherein ist es bei 

 so nahe verwandten Stoffen, wie Eisen und Nickel es sind, 

 wahrscheinlich , daß aus ihrer Schmelze sich Mischkristalle 

 aussondern, doch sind auch chemische Fe-Ni-Verbindungen 

 als Schmelzausscheidungen nicht ausgeschlossen. 



Weiterhin- erhebt sich die Frage, ob beim Nickeleisen 

 auch im festen Material sich noch Zustandsänderungen oder 

 chemische Umsetzungen ereignen, die beim Kohlenstoffeisen 

 von so hoher Bedeutung sind. In der Tat hat man dafür 

 Anzeichen, und zwar in magnetischen Änderungen-. Die. 

 Verhältnisse liegen verwickelter als beim Eisen, lassen sich 

 aber, wenn man von feineren Umständen zunächst absieht, 

 dahin zusammenfassen, daß für die verschiedenen künstlichen 

 Eisennickellegierungen z. B. das Auftreten des Magnetismus 

 beim Abkühlen je nach der chemischen Zusammensetzung des 

 Materials bei Temperaturen statt hat, die in ihrer sie ver- 

 knüpfenden Kurve einen Linienzug darstellen, wie er in seinem 



^ Beim Härten des Stahls wird das betreffende Eisen bis zum Martensit- 

 zustand erhitzt und dann sehr schnell abgekühlt. Hierbei langt die Zeit 

 nicht zur Entmischung in Ferrit und Cementit. Die feste Lösung Marteusit 

 bleibt in der niederen gewöhnlichen Temperatur auf absehbare Zeiten 

 bestehen. Harter Stahl ist also eine überkühlte feste Lösung. Das An- 

 lassen (schwaches Erwärmen) des gehärteten Stahls, das zum Spannungs- 

 ausgleich nötig ist, ruft eine gelinde Rückwandlung hervor. 



^ Auch in Umwandlungen der Festigkeitseigenschaften. 



